Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 171 



Eigenschaften der Flachsfasern. Die Lange der Flachsfasern 

 betragt etwa 0,2 1,4 Meter. Je langer bei gleicher Feinheit die Faser 

 ist, als desto besser gilt sie. Es ist leicht einzusehen, daC nicht gerade 

 die langsten Flachse die besten sein miissen, da mil der Zunahme der 

 Feinheit, d. i. mit der Abnahme der Dicke der Faser, auch begreiflicher- 

 weise die Lange mehr oder minder abnehmen muB. Sehr feine Flachs- 

 sorten, bei deren Rushing stets eine weitgehende Zerlegung der natiir- 

 lichen Bastbander erfolgte, sind niemals sehr lang. Auch die Breite 

 der Fasern ist eine hochst variable. Sie hangt von der grOCeren und 

 geringeren Vollstandigkeit der Zerlegung des Bastes in kleinere Bastbiindel 

 durch das Rostverfahren ab. Selbst die Fasern der besten, feinsten 

 belgischen Flachse bestehen noch aus ganzen Gruppen von Bastzellen l ) 

 und nur selten begegnet man darunter giinzlich isolierten Bastzellen. 

 Die Breite der gehechelten Flachsfasern variiert nach meinen Beobach- 

 tungen meist zwischen 45 620 ft. 



Ich lasse hier einige meiner Beobachtungen iiber die Lange und 

 Breite der Fasern von gebrochenen und gehechelten, nach verschiedenen 

 Methoden erhaltenen Flachssorten folgen. 



Mittlere Lange d. Mittlere Lange d. Mittlere Breite 

 Flachssorte Faser d. gebroche- Faser d. Rein- d. Faser des 



nen Flachses flachses Reinflachses 



1. Agyptischer Flachs 1,32m 0,96m 225 // 



2. Westfalischer Flachs. Wasser- 

 roste; auf Kaselowskyscher 



Maschine verarbeitet 0,82 0,73 -I \ 4 



3. Belgischer Flachs. Wasser- 

 roste; auf Felhoenscher Ma- 

 schine verarbeitet 0,79 0,32 165 > 



4. Belgischer Flachs. Kaltwasser- 

 roste im Flusse Lys, auf ge- 

 wohnlicherbelgischerSchwing- 



maschine verarbeitet 0,75 0,37 105 > 



5. Belgischer Flachs. Nach Lefe- 



bures Methode gewonnen 0,45 > 108 > 



6. Belgischer Flachs. Wasserroste 



auf Colyers Maschine gebrochen 0,68 0,34 > 90 > 



7. Ostflandrischer blaugerosteter 



Wasserllachs 0,58 0,41 > 202 > 



8. PreuCisch-schlesischer Flachs. 

 Tauroste. Auf Warnecks Ma- 

 schine verarbeitet 0,54 > 0,2S > 119 > 



1) Durch die Bleiche erfolgt gewohnlich erst ein Zerfall der Faserbimdel .in die 

 Einzelfasern. Siehe H. Schneider, liber die technologischen Veranderungen der 

 Leinengarne durch den BleichprozeB. Diss. 1908. 



